368 ACADÉMIE DES SCIENCES. 



tenant environ 0,200 pour 100 de carbone, et la seconde 0,800 pour loo. 

 Dans chaque série, le vanadium va en croissant de o à 10 pour 100; nous 

 avons étudié plus spécialement les aciers renfermant de o à '^ pour 100 de 

 ce métal; ce sont les seuls intéressants au point de vue industriel. 



» Micrographie. — Si l'on considère les aciers renfermant 0,200 de carbone, l'at- 

 taque à l'acide picrique montre, dans les aciers renfermant moins de 0,7 pour 100 de 

 vanadium, de la perlite semblable à celle des aciers au carbone; mais la ferrite se 

 colore très rapidement en brun foncé par le même réactif. 



» A partir de 0,7 pour 100 de vanadium, on voit apparaître dans la perlite des 

 grains blancs extrêmement nets; on les aperçoit d'ailleurs par polissage en bas-relief. 



» Le vanadium augmentant, ces grains blancs se développent, et bientôt l'on ne voit 

 plus de perlite; à partir de 3 pour 100, l'acier ne présente plus que des grains blancs 

 dont l'importance et le nombre vont en augmentant au fur et à mesure que croît le 

 pourcentage de vanadium. 



» Les aciers renfermant 0,800 pour 100 de carbone donnent les résultats analogues. 

 Jusqu'à 0,5 de vanadium, la structure est perlitique. Puis on aperçoit les grains blancs 

 qui augmentent rapidement. Un fait assez curieux est à noter : ces grains blancs pre- 

 nant la place de la perlite, certains aciers, qui en renferment un peu, paraissent con- 

 tenir moins de 0,800 pour 100 de carbone. 



» A partir de 3 pour loo de vanadium, on ne voit plus que le constituant spécial. 

 Ce produit est un carbure, carbure de vanadium ou carbure double de vanadium et 

 de fer. En elïet, en cémentant un acier perlitique, nous avons pu obtenir à la péri- 

 phérie ce constituant. 



» En résumé : nous distinguons dans les aciers au vanadium bruts de 

 forge, trois groupes : 



» 1'' Les aciers présentant la même structure que les aciers au carbone ; 



» 2" Les aciers présentant de la perlite et du carbure spécial ; 



)) 3° Les aciers dont tout le carbone se trouve dans ce constituant. 



)) Nous espérons définir d'ici peu la formule de ce corps. 



» Propriétés mécaniques. — Les propriétés mécaniques peuvent se résu- 

 mer comme il suit : 



» 1° Les aciers des deux premiers groupes sont à charge de rupture et 

 à limite élastique très élevées par rapport à celles des aciers ordinaires à 

 même teneur en carbone; ils ont des allongements et des strictions 

 moyens; ils sont beaucoup plus durs et fragiles que les aciers au carbone. 



» Exemples : 



